Trametes radiciperda. 25 



dass nach einer gewissen Zeit die Hyphen sich entleeren und nunmehr absterben. Die Wandungen der 

 abgestorbenen leeren Hyplicn werden der Auflösung selbstredend mindestens ebenso zugänglich sein, 

 wie die Holzzellwände und werden demnach in kurzer Zeit verschwinden. Nur an den durchlöcherten 

 Wandungen erkennt man die Spuren ihrer früheren Gegenwart. Den Holzfaserwandungen ist eine wesent- 

 liche Veränderung im Uebrigen noch nicht anzusehen, obgleicli zweifellos gewisse Stoffe aus ihnen extrahirt 

 worden sind. Es spricht hierfür die veränderte Holzfarbe , das verminderte Gewicht , die geringere Festig- 

 keit derselben. Untersucht man die schwarzen Flecke, so sieht man, dass dieselben dadurch entstehen, 

 dass die braune Markstrahlflüssigkeit sich zu beiden Seiten eines Markstrahls in die unmittelbar angrenzen- 

 den Tracheiden ergossen hat, diese von ihren unteren geschlossenen Enden aufwärts bis zu einer gewissen Höhe 

 ausfüllend (Taf. IV, Fig. 2 und 7). Gelangen Pilzhyphen in diese Organe, dann entwickeln sie sich in 

 Folge der reichen Nahrung ungemein üppig, verästeln sich vielfach, füllen oftmals die Tracheiden, resp. die 

 angrenzenden Markstrahlzellen vollständig aus; selbst die Dicke der Hyphen ist eine bedeutendere und oft 

 sieht man auf ihrer Aussenseite kleine Körnchen, wahrscheinlich von oxalsaurem Kalk, abgelagert, während 

 die Färbung der Pilzfäden selbst eine dunkelbraune wird. So giebt sich der schwarze Fleck gewissermassen 

 als ein Mycelnest zu erkennen. 



Gehen wir nun weiter zur Untersuchung desjenigen Zersetzungszustandes, der Taf. HI Fig. 3 dar- 

 gestellt ist, in welchem sich weisse Zonen in der Umgebung der schwarzen Flecke gebildet haben, so will 

 ich auch für diesen Zustand die Ergebnisse der chemischen Analyse voranschicken. 



Zunächst ergab die Untersuchung des specifischen Gewichtes eine weitere Verminderung desselben 

 auf 0,30. Allerdings ist diese Substanzverminderung im Vergleich zum vorigen Zersetzungsstadium nicht be- 

 deutend, von 0,33 auf 0,30 gesunken, es darf aber nicht unberücksichtigt bleiben, dass das starke Trocknen 

 eine nicht unerhebliche Volumverminderung (Schwinden) in diesem Zustande nach sich gezogen hat, dass 

 mithin thatsächlich der Substanzverlust ein grösserer gewesen ist, als obige Zahl angiebt. Das in Fig. 4 

 gezeichnete Zersetzungsstadium repräsentirt eine bereits schwammige Beschaffenheit des Holzes, welche 

 eine Ermittelung des specifischen Trockengewichtes werthlos macht wegen starken Zusammenschrumpfens 

 beim Trocknen. 



Die Elementaranalyse für Stadium Fig. 3 ergab: 



52,23 % C. oder aschenfrei 



5,57 «/o H. 52,93 % C. 



40,86 % 0. -f- N. 5,63 % H. 



1,34 «/o Asche. 41,42 % 0. (N). 



Unter Ausschluss des H. stellt sich somit das Verliältniss von C zu 0. + N. wie 100 : 78,2. Man sieht, dass 

 gegenüber dem früheren Zersetzungsstadium eine erhebliche Steigerung des procentischen Kohlenstoffgehaltes 

 eingetreten ist, dass der Kohlenstoifgehalt des gesunden Holzes 48.82 "/„ auf 52.93 "/o sich erhöht hat, dass mit- 

 hin der chemische Frocess in seinem Gesammteifect in derselben Weise fortgeschritten ist, wie er angefangen 

 hatte. Die mikroskopische und mikrochemische Untersuchung muss nun getrennt stattfinden in Bezug auf 

 diejenigen Theile des Holzes, welche in der Nähe der schwarzen Flecke eine weisse Färbung annehmen und 

 auf den übrigen Theil des Holzes. Was zunächst die Flecke betrifft, so scheint das Mycelnest, nachdem es 

 die vorhandene Markstrahlfltissigkeit aufgezehrt hat, auf die umgebenden Holzzellen einen Einfluss auszu- 

 üben, der weit energischer die Zersetzung fördert, als dies in dem übrigen Holzkörper der Fall ist. Taf IV 

 Fig. 9 a— g zeigt die chemische Veränderung und Auflösung der Holzfaserwandung innerhalb der weissen 

 Flecke ; sie ist charakterisirt durch Eintritt absoluter Farblosigkeit und durch blaue oder violette Reaction 

 auf Chlorjodzink. Man darf desshalb annehmen, dass wir es in dieser weissen Zone mit reiner Cellulose- 

 wandung zu thun haben, dass aus der kohlenstoffreicheren Holzsubstanz entweder jene sogenannten incrustirenden 

 Substanzen , durch deren Eintritt in die Gellulosewandung man sich die Verholzung derselben erklärt, 

 extrahirt worden sind, oder dass der Holzstoff, das Lignin, durch die ehemische Einwirkung der Pilze in einer 

 Weise umgewandelt wird, dass die Gellulosereaction wieder hervortreten kann, dass also gleichsam der ent- 

 gegengesetzte Process eintritt, wie derjenige war, durch den Cellulose in Lignin sich umwandelte. 



Die Umwandlung in Cellulose erstreckt sich sofort durch die ganze Dicke der mittleren Schicht, 

 lässt die äussei-ste Wandungsschicht (Primärwandung, Mittellamelle) vorerst unverändert (Fig. 9b). Die Um- 



K. Hurtig, Zersetzungseracheinungeu. 4 



